Triborato de litio
# Triborato de litio

El triborato de litio $(LiB_3O_5)$ (o LBO por sus siglas en inglés) es un cristal de óptica no lineal. Tiene un amplio rango de transparencia, un acoplamiento no lineal moderadamente alto, un elevado umbral de daño y propiedades químicas y mecánicas deseables. Este cristal se utiliza a menudo para la generación de segundos armónicos (SHG, también conocida como duplicación de frecuencia), por ejemplo de los láseres Nd:YAG (1064 nm → 532 nm). El LBO puede ser de fase crítica y no crítica. En este último caso, el cristal debe calentarse o enfriarse en función de la longitud de onda.

El triborato de litio fue descubierto y desarrollado por Chen Chuangtian y otros del Instituto de Investigación de la Estructura de la Materia de Fujian, de la Academia China de las Ciencias. Ha sido patentado.

## Propiedades químicas

* Grupo puntual: mm²
* Parámetros del látex: a=8.4473 Å, b=7.3788 Å, c=5.1395 Å
* Dureza Mohs: 6
* Alcance de la transmisión: 0.16 – 2.6 μm
* Umbral de daño: 25 $J/cm^2$ (1064 nm, 10 ns pulsos)
* Coeficientes de dilatación térmica: x: $10.8×10^{−5}/K,$ y: $−8.8×10^{−5}/K,$ z: $3.4×10^{−5}/K$
* Calor específico: 1060 J/kg·K
* Punto de fusión: 834 °C

## Aplicaciones del cristal de triborato de litio (LBO)

Los cristales de triborato de litio (LBO) se utilizan en diversas aplicaciones ópticas no lineales:

* Duplicación de la frecuencia (SHG) y triplicación de la frecuencia de los láseres de Nd dopado de alta potencia de pico, Ti:Sapphire y láser de colorante
* NCPM (adaptación de fase no crítica para la conversión de frecuencia de la radiación CW y cuasi CW
* OPO (Oscilador Paramétrico Óptico) de tipo 1 y tipo 2 de adaptación de fase
